Einzelne Mineralien. 



-303- 



besonders geeignet, einerseits durch die Größe der natürlichen Kristalle, 

 anderseits durch die Genauigkeit, mit der ihre chemischen und physi- 

 kalischen Konstanten bekannt sind. 



Die verschiedenen Feldspate wurden mit Carborundumpulver (Korn- 

 größe 0,006—0,012 mm) gegen eine Basisfläche von Quarz geschliffen. 

 Der Abnutzungswiderstand ist dann als reziproker Wert des relativen 

 Gewichtsverlustes gegeben. Der Abnutzungswiderstand einer Basisfläche 

 von Quarz wird gleich 1000 gesetzt. Die Bestimmungen an den Feld- 

 spaten wurden an Platten parallel (001), (010) und an solchen senkrecht 

 zu {001} und {010} ausgeführt. Bezüglich der Einzelversuche sei auf die 

 Originalabhandlung verwiesen, in der folgenden Tabelle sind nur die 

 Mittelwerte zusammengestellt. 



Mineral 



Fundort 



A b nutzun gs wi derstan d 



(ooi) (oio> — Z M!??S 



x ' v ' und {010) 



Adular 



? 



193 



380 



433 



Mikroklin 



Ytterby 



206 



374 



454 



Sanidin 



Drachenfels 



219 



265 



388 



Natronorthoklas . . 



Fredriksvaern 



355 



431 



521 



Albit i 



Ruschuna, Graubünden 



251 



380 



614 



Albit (Ab 95 An 5 ) . . . 



Gellivara 





304 



513 



Albit (Äb 90 An 10 ) . . 



Tammela, Finnland 



219 



338 



466 



Oligoklas (Ab 80 An 20 ) 



Bamle, Norwegen 



234 



275 



450 



Oligoklas ( Ab 64 An 36 ) 



Tvedestrand, Norwegen 



224 



279 



458 



Labrador (Ab 50 An 50 ) 



Soggendal, Norwegen 



213 



264 



455 



Labrador (Ab so An 50 ) 



. ? 



232 



285 



486 



labradorisierend 











Labrador (Ab 40 An 60 ) 



Kiew, Südrußland 



270 



302 



535 



Anorthit 



Mijakijima. Japan 



225 



276 



367 



In einem zusammenfassenden Schlußabschnitt bespricht Verf. die- 

 jenigen Faktoren, welche für die Härte eines Kristalls bestimmend sind. 



Man muß zwischen der Eigenhärte einer Substanz und ihrer Struktur- 

 härte unterscheiden, letztere ist stark durch Interpositionen, Sprünge, Auf- 

 blätterung nach Spaltflächen etc. beeinflußbar. 



Die Eigenhärte einer Substanz w r ird oft für eine Funktion der 

 Kompaktheit angesehen, die Kompaktheit (Atomkonzentration) ist gleich 

 dem Produkt von Dichte und Atomanzahl im Molekül, dividiert durch 

 das Molekulargewicht. 



Die Variation des Abnutzungswiderstandes mit der Richtung bei 

 den verschiedenen Feldspaten deutet nach dem Verf. darauf, daß nicht 

 nur die Kompaktheit der Kristalle für die Härte der Kristalle bestimmend 

 ist. sondern auch die Anordnung der einzelnen Atome oder Atomgruppen 

 in dem Punktsystem, welches der betreffenden Kristallstruktur zugrunde 



